Silber-Extractions-Versuchc in Tajova. 
117 
Erfolg’. Die Röstung, obwohl schon etwas verbessert, entsprach noch 
nicht ganz. Bei der Auslaugung hatte man, wenn auch mit kleinen Mengen, 
bereits einige recht günstige Rückstände erhalten: auch die Fällung ent- 
sprach für den kurzen Zeitraum. 
Ein ungünstiger Umstand unterbrach jedoch die Versuche. Das in die 
Erde versenkte Laugenreservoir war undicht geworden, wodurch man viel 
Lauge verlor. Ausserdem versagte die Pumpe zeitweise, da ihre Eisen- 
bestandtheile von der Lauge sehr angegriffen wurden. 
Abänderungen. Mittelst von dem k. k. Münzamte Kremnitz mit gros- 
ser Bereitwilligkeit überlassenen Bleiplatten, wurden das Laugenreservoir, die 
gusseiserne Laugenpfanne, die 6 Kupferfäll-Lutten und alle Laugenlutten, hei 
denen es zulässig war, damit ausgefüttert. Diejenigen Theile, welche dieses 
nicht gestatteten, oder für welche der Vorrath nicht ausreichte, wurden mit 
einer in hiezu bereiteter Fettmasse getränkten Leinwand belegt. 
III. Versuchs-Abschnitt. 
Da die Resultate einiger früherer Versuche schon etwas besser waren, 
wurde, nachdem obige Abänderungen bis 26. Juli ausgeführt worden waren, 
am 27. Juli der Betrieb fortgesetzt, aber diessuial die einzelnen Betriebs- 
zweige in ihrer natürlichen Ordnung gleichzeitig in Gang erhalten. 
Beschickung. Auf ein Stampfvormass von 24 Centner wurden zuerst : 
Rohleche 21 Centner 
Rohspeise 3 „ 
24 Centner 
später das für lange gleichbleibende Verhältniss von: 
Rohleche 22 Centner 
Rohspeise 2 „ 
24 Centner vorgelaufen. 
Röstung. Die Partien wurden mit derselben Vorsicht wie früher 
in Posten von 300 Pfund geröstet; bei der Chlorisirung wurden 1, lVa und hier- 
auf 2 % Salzzuschlag versucht, ohne jedoch einen bemerkbaren Einfluss zu 
äussern. 
Da die Röstung bis jetzt noch immer nicht ganz entsprechend gelungen 
war, so wurde, zufolge der bei Röstungen in der Probiermuffel bekannten Er- 
fahrung, in der Gaarröstperiode ein Zuschlag von 4 % Kohllösche versucht. 
Derselbe scheint besonders auf Zerlegung der Verbindungen des Arsens ein- 
zuwirken, und erwies sich als zweckmässig zur schnellen Zersetzung der iin 
Momente der Gaarröstung noch übrigen Salze. 
Auslaugung. Diese wurde auf die bereits früher angegebene Methode 
mit Partien von 100 — 150 Pfund pr. Bottich betrieben, und entsprach, davon 
abgesehen, dass das in einem Bottich aufgebrachte Quantum viel zu gering 
war, ziemlich gut. Uebrigens zeigten sich bereits Erscheinungen, welche 
auf die Rückstandshälte von Einfluss, und nur durch bei der Auslaugung ein- 
tretende von der Röstung ganz unabhängige Störungen erklärbar waren. 
